## MITL
Media Ilmiah Teknik Lingkungan Volume 4, Nomor 2, Agustus 2019 Artikel Hasil Penelitian, Hal. 41-46

## Pemanfaatan Limbah Sampah Plastik Menjadi Bata Beton

## Kamaliah
Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Surel: kamaliahchua@gmail.com

## ABSTRAK
Sampah  juga  merupakan  masalah  besar  bagi  negara  Indonesia  saat  ini karena  belum  mendapatkan  penyelesaian  yang  baik,  sehingga meningkatkan jumlah timbunan sampah ditempat pembuangan. Sampah juga  menjadi  masalah  yang  kompleks  dan  susah  ditanggulangi, termasuk sampah plastik. Plastik mulai digunakan sekitar 50 tahun lalu hingga kini diperkirakan adalah lebih 500 juta sampai 1 milyar kantong plastik  digunakan  penduduk  dunia  setiap  tahunnya.  Sampah  plastik merupakan  sampah  dengan  jumlah  paling  banyak  dan  memiliki  sifat biodegradability  (sulit  terurai  oleh  alam).  Dari  berbagai  macam  jenis plastik, plastik yang paling banyak dibuang ke  lingkungan adalah jenis polyethylene  dan  juga  PET  (polyethylene  Terephtalate)  yang  biasanya dalam  bentuk  kantong  plastic  dan  botol  plastik.  Penelitian  terdahulu menyatakan plastik dapat dimanfaatkan  menjadi material kontruksi dan jalan  seperti  aspal  dan  beton.  Pada  penelitian  ini,  peneliti  melakukan penelitian  kuantitatif.  Berdasarkan  hasil  nilai  keseluruhan  untuk penelitian  di atas  yaitu    umur  28  hari  yang  mana  nilai  tertinggi  adalah pada perlakukan jenis Pasir, LDPE dan PET konsentrasi 20%,20%, 60% dengan  nilai  404  kg/cm 2 (mutu  A),  sedangan  nilai  penelitian  yang terendah  adalah  jenis  PET  konsentrasi  100%  dengan  nilai  161  kg/cm 2
(mutu C). Dari hasil penelitian dapat dikatakan hampir semua perlakuan bisa  memenuhi  standar  SNI  untuk  komposisi  kuat  tekan.  Penelitian ini tidak melakukan uji penyerapan air dan uji density karena dalam proses pengerjaannya  tidak  menggunakan  bahan  air  untuk  campuran  bahan paving blok/bata beton. Tetapi dalam perlakuan untuk sampel penelitian 7,  14,  21,  dan  28  hari  dilakukan  proses  perendaman  namun  hasil penelitian  yang  didapat  adalah  nilai  tetap  dari  nilai  hasil  awalnya sehingga tidak dilakukan perhitungan uji  penyerapan air.
Kata kunci
Sampah, pasir, uji kuat tekan, paving blok.

## PENDAHULUAN
Sampah merupakan material sisa atau limbah  baik  bahan  padat  atau  cair  yang tidak  dipergunakan  lagi [1] .  Sampah  juga merupakan  masalah  besar  bagi  negara Indonesia saat ini karena belum mendapatkan  penyelesaian  yang  baik,  hal
ini  disebabkan  oleh  faktor  perubahan  pola konsumsi  dan  gaya  hidup  masyarakat  di daerah perkotaan maupun daerah pedesaan sehingga  meningkatkan  jumlah  timbunan sampah
ditempat pembuangan. Peningkatan jumlah
sampah ini menimbulkan  berbagai  penyakit  seperti
diare,  jamur  dan  tifus  yang  disebabkan oleh  virus  serta  menurunnya  kualitas  dan terganggunya  kelestarian  lingkungan  yang dapat  memepengaruhi  bahkan  menjadi racun  bagi  mahluk  hidup [2] .  Sampah  juga menjadi masalah yang kompleks dan susah ditanggulangi,  termasuk  sampah  plastik. Plastik  mulai  digunakan  sekitar  50  tahun lalu  hingga  kini  diperkirakan  adalah  lebih 500  juta  sampai  1  milyar  kantong  plastik digunakan penduduk dunia setiap tahunnya. Diperlukan 12 juta barel minyak pertahun, dan 14 juta pohon ditebang untuk membuatnya.
Konsumsi
berlebihan terhadap  plastik    berdampak  pada  jumlah sampah plastik yang kasar. Karena  berasal dari  senyawa  biologis,  plastik  memiliki sifat-sifat    sulit  terdegrasi.  Dibutuhkan waktu  100  hingga  500  tahun  agar  plastik dapat  terdekomposisi  (terurai)  dengan sempurna.  Sampah  kantong  plastik  dapat dicemari tanah air, laut, bahkan udara. Dari data  dan  fakta  tersebut  pendayagunaan sampah  menjadi  material  yang  berguna menjadi penting dan urgen untuk dilakukan,  termasuk  menggunakan  limbah plastik rumah tangga sebagai agregat beton karena    bahan  tersebut  mudah  diperoleh dan  selama  ini  belum  dimanfaatkan  secara optimal.
Sampah  plastik  merupakan  sampah dengan jumlah paling banyak dan memiliki sifat  biodegradability  (sulit  terurai  oleh alam).  Dari  berbagai  macam  jenis  plastik, plastik  yang  paling  banyak  dibuang  ke lingkungan  adalah  jenis  polyethylene (low density  dan  high  density) dan  juga  PET (polyethylene  Terephtalate)  yang  biasanya dalam  bentuk  kantong  plastik  dan  botol plastik.  Plastik  memiliki  beberapa  sifat keunggulan  yaitu  tahan  korosi,tahan  lama, isolator  yang  baik,  murah,  dan  fabrikasi yang mudah.
Penelitian  sebelumnya,  pemanfaatan plastik  dimanfaatkan  menjadi  material kontruksi dan jalan seperti aspal dan beton, dan  sebuah  penelitin  yang  dipublikasikan di  jurnal  of  traffic  and  transportation Engineering  memberikan  informasi  juga bahwa  plastik  dapat  dimanfaatkan  untuk pembuatan  beton  paving  blok  untuk  jalan.
Mereka  membandingkan  performa  dari paving  blok  biasa  dan  paving  blok  yang ditambah  karet.  Riset  mereka  menunjukan kekuatan  kompresi  yang  lebih  kecil dibandingkan  paving  blok  biasa [3] .  Dalam menanggulangi masalah persampahan yang  disebabkan  rusaknya  kelestarian lingkungan dan timbulnya berbagai masalah maka perlunya dilakukan penelitian  agar  sampah  yang  selama  ini yang dibuang dengan cuma-cuma memperoleh nilai ekonomis bagi masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Diagram Alur Penelitian

## Gambar 1. Diagram Alur Penelitian

## Tahapan  Pelaksanaan Penelitian
Tahapan-tahapan  yang  dilakukan  dalam pelaksanaan penelitian ini dapat dikelompokan  dalam  beberapa  tahapan,  yaitu tahapan  persiapan  bahan  penelitian,  tahapan pembuatan benda uji dan tahapan pelaksanaan/pengujian.
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah limbah plastik dan pasir yang mana bahannya  bukan  umum  digunakan  untuk beton  ringan  maka  data  kuat  hancur agregatnya    tidak  terdapat  didalam  SNI  03- 3449-2002, oleh karena  itu dilakukan pendekatan dengan membuat benda uji kubus (5x5x5)  cm  sebanyak  20  buah  dengan
Mulai Persiapan bahan dan alat Pengambilan sampel Uji Lab. kekuatan tekan dari specimen komposit yang akan di sesuaikan dengan SNI Analisis Data
perlakukan  umur  7,  14,  21,  dan  28  hari. Benda  uji  tersebut  dibuat  dari  lelehan  plastik dan  campuran  pasir  yang  dituangkan  ke dalam  cetakan  kubus  (5x5x5)  cm.  Adapun komposisi  adalah sebagai berikut:
Tabel 2. Komposisi spesimen uji(% wt) LDPE PET Pasir 100 - 40 20 - - 40 - 20 100 - 60 60 60 -

## Proses Pembuatan Spesimen Uji
1. Proses  pembuatan  bata  beton  ini  yaitu bahan  yang  digunakan  harus  melalui proses persiapan terlebih dahulu.
2. Pasir  yang  digunakan  diayak  sehingga homogen dengan ukuran mesh 4 inch.
3. Sampah  plastik  yang  didapatkan  dari pengepul  dicuci  terlebih  dahulu  sehingga bersih  untuk  menghilangkan  kotoran yang menempel  pada permukaanya.
4. Kemudian  dijemur  di  bawah  sinar matahari sampai kering sehingga kandungan  air  yang  ada  pada  hilang. Sampah  plastik  yang  sudah  kering kemudian  dipotong  kecil-kecil  dengan alat  pencacah  plastik  atau  dengan menggunakan  gunting  sehingga  saat proses  pemanasan    sampah  plastik  dapat dengan mudah meleleh.
5. Proses pembuatan bata beton ini dilakukan dengan cara menimbang massa dari plastik sesuai dengan komposisi.
6. Setelah  itu  menimbang  massa  dari  pasir sesuai  dengan  komposisi.  Plastik  yang telah ditimbang kemudian dimasukkan ke wajan  untuk  dipanaskan  menggunakan kompor  atau  tungku  masak  sampai menjadi fasa liguid.
7. Semua  bagian  dari  plastik  meleleh  dan mencair,  pasir  dimasukan  sesuai  dengan komposisi  yang  diinginkan.  Kemudian pengadukan  campuran  plastik  dan  pasir menggunakan  spatula  sampai  seluruh
campuran  tercampur    secara  merata. Setelah  semua  tercampur  secara  merata, campuran  plastik  dan  pasir  yang  telah menjadi komposit dituang kedalam cetakan  untuk  mendapatkan  bentuk  yang diinginkan.
8. Spesiment  yang  telah  dicetak  kemudian didinginkan hingga semua bagian menjadi solid, setelah itu dikeluarkan dari cetakan.
Pengujian dilakukan meliputi pengujian kompresi,  yang  dilakukan  untuk  mengetahui kekuatan  tekan  dari  sampel  komposit  yang akan  disesuaikan  dengan  standar  SNI. Pengujian  lainnya  adalah  pengujian  massa jenis  yang  dilakukan  dengan  menghitung massa  sampel  dalam  udara  dan  air  masing- masing sampel komposit menggunakan standard ASTM D792.  Pengujian penyerapan air  digunakan  untuk  di  antara  partikel  pokok dibandingkan  dengan  pada  saat  kondisi kering, ketika agregat tersebut dianggap telah cukup  lama  kontak  dengan  air  sehingga  air telah  menyerap  penuh.  Standar  laboratorium untuk  penyerapan  setelah  merendam  agregat yang kering ke dalam air (24+4) jam.

## Perhitungan Sampel Penelitian
Perhitungan  pengambilan  sampel  uji dilakukan  berdasarkan  kebutuhan  yaitu  pada perlakukan pembuatan bata beton di perlukan sampel  bata  beton  diperkirakan  5  perlakukan dan masing – masing dilakukan pada umur 7, 14, dan 21 hari.

## Analisis Data
Analisis yang dilakukan dengan menggunakan analisis parameter yang berpengaruh  terhadap  kekuatan  tekan  dari specimen  komposit  yang  akan  di  sesuaikan dengan SNI.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  pengujian  kuat  tekan  beton  untuk umur  7,  14,  21,  dan  28  hari  dengan  ukuran kubus 5 x 5 x5 cm  ditampilkan pada Tabel 4 berikut.
Tabel 4. Hasil pengujian kuat tekan beton umur 7, 14, 21, dan 28 hari (ukuran kubus 5x5x5 cm)
No. Tgl. Cetak Berat Beton Tgl. Uji Kuat Tekan Umur Beton (hari) Kuat Tekan (kg/cm 2 ) Keterangan 1. 10/09/2018 801 17/09/2018 7 300 40+60 % (P+LDPE) 2. 10/09/2018 798 24/09/2018 14 280 40+60 % (P+LDPE) 3. 10/09/2018 800 01/10/2018 21 280 40+60 % (P+LDPE) 4. 10/09/2018 796 08/10/2018 28 340 40+60 % (P+LDPE)
Berdasarkan hasil nilai penelitian diatas uji  kuat  tekan    untuk  umur  7,  14,  21,  dan  28 hari  dengan  jenis  bahan  percobaan  pasir  dan LDPE (low  density  dan  high  density) adalah 280 kg/cm 2 , 300 kg/cm 2 , dan 340 kg/cm 2
dapat  dikatakan  termasuk  klasifikasi  mutu  B, karena  berdasarkan  kategori  klasifikasi  mutu B berkisar 20 Mpa atau sama dengan 250-349 kg/cm 2 ,  yang  mana  mutu  B  penggunaannya untuk pelantaran parkir.
Tabel 5. Hasil pengujian kuat tekan beton umur 7, 14, 21, dan 28 hari (ukuran kubus 5x5x5 cm)
No. Tgl. Cetak Berat Beton Tgl. Uji Kuat Tekan Umur Beton (hari) Kuat Tekan (kg/cm 2 ) Keterangan 1. 10/09/2018 779 17/09/2018 7 283 100 % (LDPE) 2. 10/09/2018 800 24/09/2018 14 263 100 % (LDPE) 3. 10/09/2018 799 01/10/2018 21 303 100 % (LDPE) 4. 10/09/2018 802 08/10/2018 28 364 100 % (LDPE)
Berdasarkan hasil nilai penelitian diatas uji  kuat  tekan    untuk  umur    14  hari  dengan jenis bahan percobaan LDPE (low density dan high  density) adalah  263  kg/cm 2 ,  dapat dikatakan termasuk klasifikasi mutu C, karena berdasarkan  kategori  klasifikasi  mutu  C berkisar 12,5–15 Mpa atau sama dengan 200–
249 kg/cm 2 , yang mana mutu C
penggunaannya untuk Penjalan kaki sedangkan  untuk  umur  7,  21,  dan  28  hari dikategorikan  klasifikasi  mutu  B  karena  nilai kisarannya  283  kg/cm 2 ,  303  kg/cm 2 ,  dan  364 kg/cm 2 dan  kegunaannya  untuk  pelantaran parkir.
Tabel 6. Hasil pengujian kuat tekan beton umur 7, 14, 21, dan 28 hari (ukuran kubus 5x5x5 cm)
No. Tgl. Cetak Berat Beton Tgl. Uji Kuat Tekan Umur Beton (hari) Kuat Tekan (kg/cm 2 ) Keterangan 1. 10/09/2018 800 17/09/2018 7 161 100 % Pet 2. 10/09/2018 789 24/09/2018 14 182 100 % Pet 3. 10/09/2018 790 01/10/2018 21 242 100 % Pet 4. 10/09/2018 798 08/10/2018 28 283 100 % Pet
Berdasarkan hasil nilai penelitian diatas uji  kuat  tekan    untuk  umur  7,  14,  21,  dan  28 hari  dengan  jenis  bahan  percobaan  PET (polyethylene Terephtalate) adalah 161 kg/cm 2 ,  182  kg/cm 2 ,  dan  242  kg/cm 2 dapat dikatakan termasuk klasifikasi mutu C, karena berdasarkan kategori klasifikasi mutu C
berkisar 12,5–15 Mpa atau sama dengan 200– 249 kg/cm 2 , yang mana mutu c
penggunaannya untuk Penjalan kaki sedangkan  untuk  umur  28  hari  dikategorikan klasifikasi  mutu  B  karena  nilai  kisarannya 283 kg/cm 2 dan kegunaannya untuk pelantaran parkir.
Tabel 7. Hasil pengujian kuat tekan beton umur 7, 14, 21, dan 28 hari (ukuran kubus 5x5x5 cm)
No. Tgl. Cetak Berat Beton Tgl. Uji Kuat Tekan Umur Beton (hari) Kuat Tekan (kg/cm 2 ) Keterangan 1. 10/09/2018 803 17/09/2018 7 320 40+60 % P+Pet 2. 10/09/2018 800 24/09/2018 14 280 40+60 % P+Pet 3. 10/09/2018 796 01/10/2018 21 320 40+60 % P+Pet 4. 10/09/2018 797 08/10/2018 28 400 40+60 % P+Pet
Berdasarkan hasil nilai penelitian diatas uji kuat tekan  untuk umur 7, 14, dan 21 hari dengan  jenis  bahan  percobaan  pasir  dan  PET (polyethylene Terephtalate) adalah 280 kg/cm 2 ,  320  kg/cm 2 ,  dan  320  kg/cm 2 dapat dikatakan termasuk klasifikasi mutu B, karena berdasarkan kategori klasifikasi mutu B
berkisar 20 Mpa atau sama dengan 250 – 349 kg/cm 2 ,  yang  mana  mutu  B  penggunaannya untuk  pelantaran  parkir.  sedangkan  untuk umur 28 hari dikategorikan klasifikasi mutu A karena  nilai  kisarannya  400  kg/cm 2 dan kegunaannya untuk Jalan.
Tabel 8. Hasil pengujian kuat tekan beton umur 7, 14, 21, dan 28 hari (ukuran kubus 5x5x5 cm)
No. Tgl. Cetak Berat Beton Tgl. Uji Kuat Tekan Umur Beton (hari) Kuat Tekan (kg/cm 2 ) Keterangan 1. 10/09/2018 802 17/09/2018 7 323 20+20+60 % P+P+Pet 2. 10/09/2018 798 24/09/2018 14 242 20+20+60 % P+P+Pet 3. 10/09/2018 797 01/10/2018 21 320 20+20+60 % P+P+Pet 4. 10/09/2018 798 08/10/2018 28 404 20+20+60 % P+P+Pet
Berdasarkan hasil nilai penelitian diatas uji  kuat  tekan    untuk  umur  14hari  dengan jenis  bahan  percobaan  pasir,  LDPE (low density  dan  high  density) dan  PET (polyethylene Terephtalate) adalah 242 kg/cm 2 ,  dapat  dikatakan  termasuk  klasifikasi mutu  C,  yang  mana  mutu  C  penggunaannya untuk penjalan kaki. sedangkan untuk umur 7 hari  dan  21  hari  nilai  kisarannya  320  –  232 kg/cm 2 ,  yang  mana  untuk  nilai  kategorinya yaitu  Mutu  B  yang  artinya  digunakan  untuk pelantaran  parkir,  adapun  umur  28  hari dikategorikan  klasifikasi  mutu  A  karena  nilai kisarannya  404  kg/cm 2 dan  kegunaannya untuk Jalan.
Berdasarkan  hasil  nilai  keseluruhan untuk  penelitian  diatas  yaitu    umur  28  hari yang  mana  nilai  tertinggi  adalah  pada perlakukan  jenis  Pasir,  LDPE  dan  PET konsentrasi  20%,20%,  60%  dengan  nilai  404 kg/cm 2 (mutu  A),  sedangan  nilai  penelitian yang  terendah  adalah  jenis  PET  konsentrasi 100% dengan nilai 161 kg/cm 2 (mutu C). Dari hasil penelitian dapat dikatakan hampir semua perlakuan  bisa  memenuhi  standar  SNI  untuk komposisi kuat tekan.
Penelitian  ini  tidak  melakukan  uji penyerapan  air  dan  uji  density  karena  dalam
proses  pengerjaannya  tidak  menggunakan bahan  air  untuk  campuran  bahan  paving blok/bata  beton.  Tetapi  dalam  perlakuan untuk sampel penelitian 7, 14, 21, dan 28 hari dilakukan  proses  perendaman  namun  hasil penelitian yang di dapat adalah nilai tetap dari nilai  hasil  awalnya,  oleh  karena  itu  untuk penghitungan  uji    penyerapan  air  tidak  saya lakukan  dikarenakan  tidak  adanya  bahan  air yang masuk didalam sampel penelitian.

## KESIMPULAN
Kesimpulan  dari  penelitian  ini  dapat dikatakan  bahwa  bahan  yang  digunakan  dari limbah  plastik  jenis  LDPE,  PET,  dan campuran pasir pasang sangat baik digunakan untuk  paving  blok/bata  beton  dengan  semua jenis  perlakukan  baik  dari  7,  14,  21,  dan  28 hari,  sedangan  untuk  nilai  perlakuan  yang sangat  baik  adalah  kuat  tekan  pada  umur  28 hari  dengan  nilai  404  kg/cm 2 (mutu  A)  yang mana  diklasifikasikan  dikategorikan  mutu  A yang kegunaan untuk jalan.

## SARAN
1. Penelitian  ini  perlu  dilakukan  uji  lanjut secara  mendalam  agar  melengkapi penelitian sesudahnya.
2. Melakukan uji lanjut dengan perlakukan
yang berbeda pada bahan jenis campuran  lainnya  dan  presentasi  yang berbeda-beda.

## REFERENSI
[1] Azkha  N.,  2006,  Analisis  Timbulan, Komposisi,  dan  karakteristik  sampah  di kota Padang, Jurnal Kesehatan Masyarakat.
[2] Suprapto, 2005, Dampak masalah sampah terhadap  kesehatan  masyarakat, Jurnal Mutiara Kesehatan Indonesia .
[3] Appiah,  J.K.,  2017,  Use  of  waste  plastic material  for  road  construction  in  Ghana. Case Studiesien Construction material , 6,
1-7.
[4] Badan Standar Nasional, 2002, Tata cara campuran  beton  ringan  dengan  Agregrat Ringan  SNI  03-3449-2002.  Jakarta, Badan Standar Nasional.
[5] Rommel,  E.,  2017,  Pembuatan  Beton Ringan  dari  Aggregat  Buatan  Berbahan
Plastik, Jurnal GAMMA , 9 (1).
[6] Suharman,E., Herwan,Y., 2011, Pengaruh Strategi Penyuluhan dan Motivasi Pemeliharaan Kesehatan Lingkungan Terhadap  Pengetahuaan  Ibu  Rumah
Tangga  tentang  Sampah. Jurnal  Bumi Lestari .